672 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



contacl. De plus, nous avons noyé île petites plaques de métal dans l'intérieur même 

 du carbone. 



Malgré des cliaulTages préliminaires prolongés sous pression réduite, il est impos- 

 sible d'obtenir que le carbone et l'acier ne donnent lieu à aucun dégagement gazeux 

 au cours de l'opération ; mais, en réglant le fonctionnement de la tiompe à mercure 

 d'après des mesures fréquemment eilectuées au moyen de la jauge de Mac Leod, on 

 peut arriver à maintenir la pression entre des limites déterminées, aussi longtemps 

 qu'on veut. 



Les gaz qui forment l'almosplièje raiéfiée ainsi obtenue, présentent une composition 

 sensiblenient constante ; ils contiennent de petites quantités d'azote, de l'hydrogène 

 el de l'oxyde de carbone. Ce dernier corps, qui intervient à peu près seul comme 

 agent actif de cémentation, représente à peu près le J du mélange. 



Nous avons efTeclué ainsi six expériences, (jui n'ont donné lieu à aucune 

 anomalie. Nous en résumons, ci-dessous, les résultats; les chaufTa^^es 

 successifs étant séparés par fies refroidissements, nous avons mis en évi- 

 dence le temps pendant lequel l'appareil, a été maintenu à ()5o° ou à une 

 température légèrement supérieure, c'est-à-dire dans des conditions oii la 

 cémentation est très active. 



Temps |)eii(JtinL lequel FVcssion 



la lenipéralure en millimètre 



a été supérieure à gôo". de mercure. lîésullals. 



i^' essai 12 heures «c;©'""',^ Cémentation nulle. 



2= B II » o,o5</j<o,io Cémentation nulle. 



3" » 38 » o,io</)<o,3 Cémentation nulle. 



i Cémentation très nette. 

 La plaquette noyée 

 dans le carbone con- 

 tient environ o, 5 de C. 



50 « i5 I) o,i8</^<0,45 Cémentation nulle. 



ge I) 10 » o,5o</><i,o Cémentation très nette. 



Ainsi, on a pu maintenir pendant 38 heures du fer au contact du charbon, 

 à 9')o", sans obtenir trace de cémentation, quand on a fait fonctionner la 

 trompe à mercure de façon à maintenir la pression dans l'ordre des 0,1 de 

 millimètre de mercure. Dans les mêmes 'conditions, mais en ralentissant 

 le fonctionnement de la trompe de façon à laisser la pression dépasser 

 o""",5 de mercure, on a obtenu, en quelques heures, une cémentation très 

 nette, produisant dans la plaquette de métal noyée dans le charbon, une 

 teneur moyenne en carbone de o,5o et, sur les parties massives de métal, 



